-  36  -  Mineralogie. 
lieh  klein  OB,  (0001)  und  schwache  Horizontalstreifung  auf  den  Rhombo- 
ederflächen  nahe  ihrer  Kante  zur  Basis.  Eine  andere  Erscheinungsart  ist 
die  von  ooE  (10T0)  und  OR  (0001).  Doch  nähern  sich  die  Prisnienflächen 
durch  vicinale  Verrundung  einem  steilen  Rhomboeder  und  die  Basis  ist  mit 
dreiseitigen  Erhöhungen  bedeckt.  Grösse  bis  4  mm.  Messungen  nur  angenähert. 
gemessen  berechnet 
r:r=       R:       R  =  10T1  :  T101  —   91°  19'  92° 58' 
f  :  f  =  —  2R  :  -2R  =  0221  :  2021  =   70  49  71  58 
r  :  f  =       R  :  —  2R  =  1011  :  0221  =  125  16  und  13'     125  59 
Berechnung  nach  dem  früher  gleichfalls  nur  annähernd  bestimmten 
Verhältniss  a  :  c  —  1  :  1,135  der  Krystalle  von  Stoneham.  Spaltbarkeit 
nach  der  Basis.    Positive  Doppelbrechung.    Spec.  Gew.  des  zur  Analyse 
benutzten  Materials  3,159—3,283. 
Das  lufttrockene  Pulver  gab  nur  0,16  %  Deim  Erhitzen  auf  100°  ab ; 
das  Wasser  ging  erst  beinahe  bei  Rothgluth  fort. 
Mittel  Verhältnisszahlen 
p2o5. 
28,92 
28,92 
0,204 
1,00 
A1203 
32.29 
32,30 
32,30 
0,316 
1,55 
Fe203  . 
0,90 
0,90 
SrO  . 
18,33 
18,53 
18,43 
°'178\0  204 
0,026  p204 
1,00 
BaO  . 
4,10 
3,89 
4,00 
H20  . 
11,93 
12,07 
12,00 
^  Ii  435 
0,102  r'4dö 
7,03 
Fl  .  . 
1,93 
1,93 
Si02  . 
0,96 
0,96 
K20  . 
0,34 
0,34 
Na20 
0,40 
0,40 
100,18 
0  entsprechend  Fl   0,81 
99,37 
Das  Verhältniss  P2  05  :  Al2  03  :  (Sr  +  Ba)  0  :  (0  H  +  Fl)  ist  nahezu 
1  :  1,5  : 1  :  7.  Formel  Al3  Sr  (0  H)7  P2  07  oder  [AI  (0  H)2]s  (Sr  0  H)  P2  07.  Da- 
bei Sr  z.  Th.  durch  Ba  und  (OH)  z.  Th.  durch  Fl  ersetzt. 
Lässt  man  die  Alkalien  zusammen  mit  den  zugehörigen  Mengen  von 
Al2  03,  Fe2  03  und  Si  02  (im  Ganzen  3,62  °/0)  als  Verunreinigungen  aus,  so 
ergiebt  sich,  wenn  man  auf  Sr  :  Ba  =  7  :  1  und  0  H  :  Fl  =  13  :  1  berech- 
net, folgender  Vergleich: 
gefunden 
berechnet 
p2o5  .  .  . 
.  .  30,20 
30,31 
A1203.  .  . 
.  .  32,67 
32,65 
SrO    .  .  . 
.  .  19,25 
19,29 
BaO   .  .  . 
,   .  4,18 
4,08 
H20   .  .  . 
.  .  12,53 
12,48 
Fl   ...  . 
.  .  2,01 
2,04 
100,84 
100,85 
0  =  Fl  .  . 
.  .  0,84 
0,85 
